## ANALIS IS  PENURUNAN  KUAT TEKAN  DAN KUAT  LENTUR  BETON YANG MENGUNAKAN  BEKIS TING KAYU
*S ri Kirana Meidiani, **Rangga Pratama *Staff Pengajar Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik  Universitas IBA **Mahasiswa Strata-1 Universitas PGRI Palembang

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  pemakaian  bekisting  kayu terhadap  penurunan  kuat  tekan  dan  kuat  lentur  pada  beton  normal  K.275.  Penelitian  dilakukan  dengan metode  eksperimen di laboratorium dengan menggunakan sampel kubus beton dengan ukuran 15 cm x 15 cm  x  15  cm  untuk  kuat  tekan  dan  balok  ukuran  15  cm x 15 cm x 60 cm untuk kuat lentur. Mix Design menggunakan  metode  DOE  (Department  of  the  Environment)  dengan  f’ C rencana  K.275.  Variasi bekisting  kayu  adalah  kayu  balai  dan  kayu  sengon. Sedangkan sebagai pembanding adalah beton normal yang  menggunakan  bekisting  besi. Bahan yang digunakan adalah semen tipe I (Semen Padang), Pasir ex. 3  Ilir  yang  memenuhi  batas  gradasi  zona 2, Split ex. Merak dengan ukuran butir maksimum 20 mm dan air.  Proses  pengujian  meliputi  uji  tekan  dan  uji  lentur  menggunakan  alat  compression  testing machine. Hasil  analisis  menunjukkan  hasil  kuat  tekan  beton normal adalah 298,996 kg/cm 2 (BN), sedangkan kuat tekan  beton  yang menggunakan bekisting kayu sengon adalah 172.064 kg/cm 2 dan kuat tekan beton yang menggunakan  bekisting kayu balai 209.838 kg/cm 2 .  Hasil kuat lentur beton normal adalah 33.41 kg/cm 2 (BN)  dan  hasil  kuat lentur beton dengan bekisting kayu sengon 37.84 kg/cm 2 dan hasil kuat lentur beton yang  menggunakan  bekisting  kayu  balai  adalah  30.08  kg/cm 2 .  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  terjadi  penurunan  kuat  tekan  beton  sebesar  42.45%  untuk  beton yang menggunakan bekisting  kayu  sengon  dan  penurunan  sebesar  29.82%  untuk  beton  yang  menggunakan  bekisting  kayu balai.  Sedangkan  hasil  kuat  lentur,  terjadi  peningkatan  kuat  lentur sebesar 13.26% untuk bekisting kayu sengon dan terjadi penurunan  sebesar 9.96% untuk bekisting kayu balai.
Kata Kunci : Kuat Tekan, Kuat Lentur, Bekisting, Kayu Sengon dan Kayu Balai

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Be lakang
Dalam  dunia  konstruksi,  kayu  merupakan  bahan  bekisting  yang  banyak  digunakan, khususnya pada bekisting konvensional dimana keseluruhan bahan bekisting dibuat dari kayu. Begitu  juga  dengan  bekisting  semi  konvensional,  dimana  material  kayu  masih  banyak digunakan  meski  penggunaan kayu papan telah digantikan oleh plywood. Sedangkan hasil uji kuat  tekan  dan  kuat  lentur  pada  beton  yang  di  gunakan  di  lapangan  dikeluarkan  dari Laboratorium. Standar pada pengujian dilaboratorium adalah menggunakan standar AST M dan SNI  dimana  benda  ujinya  dicetak  dengan  menggunakan  cetakan besi atau baja. Data hasil uji tekan dan uji lentur yang dikeluarkan oleh laboratorium menjadi acuan untuk pelaksanaan pada saat pengecoran di lapangan. Namun, di lapangan menggunakan bekisting yang materialnya dari kayu  atau  papan.  Hal  inilah  yang  menimbulkan pemikiran penulis untuk mengetahui berapa persenkah  terjadi  penurunan  hasil  kuat  tekan  dan  kuat  lentur  beton  yang  dikeluarkan  oleh laboratorium dengan yang terjadi di lapangan.

## 1.2. Tujuan Pe nelitian
T ujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :
1). Pengaruh pemakaian bekisting kayu sengon dan kayu balai terhadap penurunan kuat tekan dan kuat lentur beton normal K.275.
2). Prosentase penurunan kuat tekan dan kuat lentur beton normal K.275 yang menggunakan bekisting kayu sengon dan kayu balai.

## 1.3. Lingkup pe ne litian
Untuk membuat penelitian ini lebih fokus, maka perlu adanya ruang lingkup penelitian, yaitu :
1) Penelitian dilakukan di laboratorium Bahan dan Struktur Jurusan T eknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya
2) Agregat halus berupa pasir lokal (ex. 3 Ilir Palembang)
3) Agregat kasar berupa batu pecah lokal (ex. Split Merak)
4) Air yang digunakan air PDAM yang terdapat di Laboratorium Bahan dan Struktur Jurusan T eknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya
5) Semen yang digunakan semen portland tipe I yaitu Semen Padang
6) Mutu beton normal rencana sebagai kontrol, K.275
7) Uji  tekan  beton  dilakukan  setelah umur beton 3 hari, 7 hari dan 28 hari, sedangkan uji lentur dilakukan setelah beton di curing 28 hari.
8) Pencampuran bahan dilakukan secara manual
9) Pencampuran bahan tambah dengan sistem integralisasi
10) Mix desain dengan SK SNI T -15-1900-3 adopsi dari metode DoE.

## 2. LANDASAN TEO RI

## 2.1. Be ton
Neville (1987), mendefinisikan beton merupakan bahan yang terbuat dari berbagai macam tipe semen, agregat dan juga bahan pozzolan, abu terbang, terak tanur tinggi, serat dan lain-lain. Beton  merupakan  sekumpulan  interaksi  mekanisme  dan  kimiawi  dari  bahan  material pembentuknya (Nawy,1990). Sifat-sifat positif beton antara lain mudah dikerjakan dan dapat dibentuk sesuai  dengan keinginan, bahan dasar yang banyak tersedia di permukaan bumi, tahan terhadap  kuat  tekan  serta  tahan  terhadap  cuaca  dan  api,  dan    apabila  dikombinasi  dengan tulangan  baja  (beton  bertulang)  maka  akan  menghasilkan  kerjasama yang sangat baik untuk menerima  gaya  tarik.  Departemen  Pekerjaan  Umum  melalui  LPMB  mendefinisikan  beton adalah campuran antara semen Portland atau semen hidrolik yang lain, agregat halus, agregat kasar dan air dengan atau tanpa bahan tambah membentuk massa padat, (SNI 03-2834-1993).
Selanjutnya menurut Mulyono (2004), beton merupakan fungsi dari bahan penyusunnya yang terdiri dari bahan semen hidrolik (portland cem ent), agregat kasar, agregat halus, air dan bahan tambah (adm ixture atau additive).
Dari pendapat beberapa para ahli di atas dapat disimpulkan beton adalah bahan campuran (komposit)  yang  disusun  dari bahan pengikat (semen portland), bahan pengisi (agregat kasar dan halus baik buatan ataupun alam) dan air serta dapat pula ditambahkan dengan bahan tambah (adm ixture atau additeve) dengan komposisi tertentu, yang setelah mengalami proses hidrasi akan membentuk bahan yang mempunyai struktur padat dan keras.

## 2.2. Be kisting
Form work  atau  bekisting  merupakan  sarana  struktur  beton  untuk  mencetak beton baik ukuran  atau  bentuknya  sesuai  dengan  yang  direncanakan,  sehingga  bekisting  harus  mampu berfungsi sebagai  struktur sementara yang bisa memikul berat sendiri, beton basah, beban hidup dan peralatan kerja.
Persyaratan  umum  dalam    mendisain  suatu  struktur,  baik  struktur  permanen  maupun sementara seperti bekisting setidaknya ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:
1) Syarat Kekuatan, yaitu bagaimana material bekisting seperti balok kayu  tidak  patah ketika menerima beban yang bekerja.
2) Syarat Kekakuan, yaitu  bagaimana meterial bekisting tidak mengalami perubahan bentuk / deformasi yang berarti, sehingga tidak membuat struktur sia-sia.
3) Syarat Stabilitas, yang berarti bahwa balok bekisting dan tiang/perancah  tidak runtuh tiba- tiba akibat gaya yang bekerja.
Selain  itu,  perencanaan  dan desain bekisting harus memenuhi aspek bisnis dan teknologi sehingga pertimbangan –pertimbangan di bawah ini setidaknya harus terpenuhi:
a) Ekonomis,
b) Kemudahan dalam  pemasangan dan bongkar, dan
c) T idak bocor
Untuk memenuhi persyaratan umum yaitu kekuatan, kekakuan dan stabilitas di atas maka seperti  pada  design  struktur  umumnya,  peranan  ilmu  statika  dalam  perencanaan  bekisting sangatlah penting.

## 2.2.1. Mate rial Bekisting
Material Bekisting
a. Plywood yang dilapisi polyflim (tebal 12 mm dan 9 mm) Berdasarkan  ada  tidaknya  lapisan  pelindung  permukaan,  plywood  dibagi  atas dua jenis yaitu yang dilapisi oleh polyfilm dan yang tidak dilapisi polyfilm. Plywood yang dilapisi polyfilm memiliki keawetan yang lebih tinggi sehingga dapat digunakan berulang kali dan lebih lama dibandingkan yang tidak dilapisi polyfilm.
b. Kayu (ukuran 5/7 dan 4/6)
Untuk menghasilkan hasil beton yang sesuai dengan yang direncanakan, maka diperlukan acuan  mengenai  jenis  kuat  kayu,  sehingga  syarat  kekuatan  dan  kekakuan  kayu  masih dalam batas-batas yang diijinkan.
c. Baja Profil
Pada bekisting semi konvensional dan bekisting sistem bahan baja profil dipakai sebagai bahan  bekisting terutama sebagai support atau sabuk pada bekisting kolom dan dinding. Penggunaan material ini terutama digunakan pada pekerjaan dengan pemakaian ulangnya banyak  sekali.  Selain  Untuk  menghasilkan  hasil  beton  yang  sesuai  dengan  yang direncanakan,  maka  diperlukan  acuan  mengenai  kekuatan  material  dari  bahan  Steel, sehingga syarat kekuatan dan kekakuan steel masih dalam batas-batas yang diijinkan serta dengan  pertimbangan  faktor  ekonomis  sehingga  perlunya  perencanaan  steel  dengan metode elastis
2.2.2. Tahap Pe masangan Bekisting
a) Pada pekerjaan bekisting, khususnya bekisting plat dan balok biasanya dilakukan pekerjaan perancah.  Pekerjaan  perancah  dilakukan  untuk  mendukung  perencanaan  pembuatan bekisting  balok  dan  pelat.  Pertama-tama  yang  harus  dilakukan  sebelum  mendirikan scaffolding  adalah  memasang    jack  base  pada  kaki  untuk  memudahkan  pengaturan ketinggian, setelah itu baru dapat disusun dan disambung antara yang satu dengan  lainnya menggunakan   joint pin, dan bagian atasnya dipasang U-head untuk menjepit balok kayu yang melintang.
b) Pekerjaan  bekisting  dilakukan  setelah  pekerjaan  pembesian.  Hal  tersebut  berlaku  pada pekerjaan  pembuatan  kolom.  Sedangkan  pada  pembuatan  balok  dan  pelat,  bekisting terlebih  dahulu  dikerjakan.  Bekisting  memiliki  fungsi  dalam  bangunan  untuk  membuat bentuk dan dimensi pada suatu konstruksi beton, dan mampu memikul beban sendiri yang baru dicor sampai konstruksi tersebut dapat dipikul seluruh beban yang ada.
c) Pelaksanaan  pekerjaan  bekisting  pada  pembuatan  balok  baru  dapat  dilakukan  setelah pekerjaan perancah selesai. Bekisting yang dibuat adalah bekisting balok, pelat, dan kolom.
d) Petama-tama  yang  harus  dipersiapkan  sebelum pembuatan bekisting adalah plywood 12 mm, dan balok kayu 8/12 dan 5/7 yang telah dipotong-potong sesuai kebutuhan. Kemudian balok  kayu  dan  plywoood  tersebut  dihubungkan  dengan  paku,    sehingga  membentuk dimensi  balok  yang  direncanakan.  Balok  kayu 8/12 digunakan untuk  dudukan bekisting
balok    pada  bagian atas scaffolding. Rangka dan penopang bekisting menggunakan kayu 5/7 yang dipaku, kemudian plywood yang sudah dipotong dipaku ke rangka tersebut.
e) Pembuatan  bekisting  pelat  dimulai  dengan  persiapan.    Bahan  yang  harus  dipersiapkan adalah    plywood  9  mm  dan balok ukuran 5/7 , 4/6 atau sejenisnya.  Pertama-tama yang harus  dilakukan  untuk  memulai  pembuatan  bekisting  pelat  adalah  memasang multispan yang berpegangan pada bekisting balok. Kemudian plywood yang telah dipotong-potong diletakkan di atas balok dan disusun dengan rapi dan rapat agar tidak bocor.
f) Bekisting pada kolom  menggunakan  plywood 12 mm, baja sebagai penguaat, dan rangka besi  siku  yang  dirancang  untuk  plywood.  Rangka  besi siku yang telah dipasang plywood didirikan,  lalu  antara  rangka  yang  satu  dengan  yang lainnya dihubungkan menggunakan baut. Bekisting tersebut diberikan sokongan samping menggunakan baja ukuran 5/7.

## 2.3. Kuat Te kan Be ton
Kuat  tekan  adalah  kemampuan  beton  untuk  menahan  beban  yang  ada  secara  vertikal, pengujian  dilakukan  dengan  benda  uji  berbentuk  kubus  dengan  ukuran  diameter  15  cm  dan tinggi 15 cm atau kubus  ukuran 15 x 15 x 15 cm setelah di curing selama 28 hari menggunakan mesin Strenght Com peresion Test.
Secara praktis kuat tekan beton dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya perbandingan semen,  agregat,  gradasi  agregat,  bentuk permukaan agregat, kekuatan dan kekakuan agregat, ukuran  maksimum  agregat,  tingkat / atau derajat pemadatan, jenis dan kualitas semen, umur, perawatan,  suhu,  jenis  dan  besarnya  bahan  tambahan  campuran  serta  mineral  pembentuk agregat.
Penambahan  kekuatan  beton  sangat  bervariasi,  dari umur muda sampai dengan umur 28 hari penambahan kekuatan tekan adalah besar, namun setelah umur 28 hari variasi penambahan kekuatan tekan ini masih ada tetapi jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan umur sebelum 28 hari. Dengan demikian umur 28 hari dipakai sebagai  patokan untuk menentukan kekuatan tekan beton .
Nilai kuat tekan beton didapatkan melalui rata-rata pengujian standar, menggunakan mesin uji  dengan  cara  memberikan  beban  tekan  bertingkat  dengan  kecepatan  peningkatan  beban tertentu atas benda uji kubus  (diameter 150 mm, tinggi 150 mm), dan  benda uji balok (diameter 150 mm,tinggi 150 mm, lebar 600 mm) adalah standar AST M ( Am erican Society For Testing Material ) C39-86.
Di  Indonesia,  dengan  mengingat  berbagai  pertimbangan  teknis  dan  ekonomis,  masih memperbolehkan  menggunakan  benda  uji  berbentuk  kubus,  umumnya  berisi  150  mm. Sedangkan  formula  yang dipakai untuk menghitung kuat tekan baik berbentuk kubus maupun slinder yaitu :
f c = P/A
Dimana ,    f c = kuat tekan beton ( Kg/cm 2 ) P  =  beban pada waktu runtuh yang ditunjukkan mesin tekan (KN) A = luas  penampang benda uji (cm 2 )

## 2.4. Kuat le ntur be ton
Kuat lentur adalah kemampuan beton untuk mentransfer beban yang ada secara vertikal, pengujian  dilakukan  dengan  benda  uji  berbentuk  balok  dengan  ukuran  diameter  15  cm  dan tinggi 60 cm atau balok ukuran 15 x 60 x 15 cm setelah di curing selama 28 hari menggunakan mesin Strenght Com peresion Test.
Pelaksanaan  uji  kuat  lentur  di  lakukan  dengan  alat berupa mesin tekan hidrolik atau Hydraulic  Concrete  Beam  T esting  Macine.  Dan  dalam  pengujian  ini  menggunakan  metode “ third point loading” (untuk keruntuhan yang terjadi antara 1/3 bentang), formula yang di pakai untuk menghitung tegangan lentur yaitu:
R=PL/bd 2
Dimana       R = Modulus  runtuh (kg/cm 2 ) P = Beban yang di tunjukan mesin tekan (Kn) L = Panjang bentang benda uji  (cm) B = Lebar benda uji  (cm) D = T inggi benda uji (cm)

## 2.5. Hipote sis Pe ne litian
Hipotesis  adalah  jawaban  yang  bersifat  sementara  terhadap  permasalahan  penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 1998, h.67). Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: “ Diduga pemakaian bekisting kayu mengakibatkan terjadi penurunan kuat tekan dan kuat lentur pada beton normal K.275”

## 3. METO DE  PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  digunakan  metode  eksperimen,  yaitu  pengujian  di  laboratorium. Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  benda  uji  dengan  variasi  I  (BNKS):  benda  uji  yang menggunakan  bekisting  kayu  sengon,  variasi  II  (BNKB):  benda  uji  yang  menggunakan bekisting kayu balai. Sebagai  kelompok kontrol adalah  benda uji  yang menggunakan bekisting besi sebagai  beton control (BN)

## 4. HASIL PENELITIAN

## 4.1. Hasil Pe ngujian Kuat Te kan Beton
Pengujian  kuat  tekan  beton  dilakukan  setelah  beton  umur  28  hari.  benda  uji berbentuk kubus  dengan  ukuran  diameter  150  mm  dan  tinggi  150  mm.  Hasil  uji  kuat  tekan  beton ditunjukkan pada tabel 4.1.

## Tabel 4.1 Hasil Uji Kuat Tekan
Kode Benda Uji w/c Kuat Tekan Rata – rata (kg/cm 2 ) % Penurunan Dan Kenaikan  Kuat Tekan Beton Penurunan Kenaikan BN 0.6 298.966 - 8.71 BNKS 0.6 172.046 42.45 - BNKB 0.6 209.838 29.82 -
Sumber : diolah peneliti
Gambar  4.1. Histogram Hasil Kuat Tekan Beton
Berdasarkan hasil perhitungan yang ditampilkan pada tabel 4.1, memperlihatkan hasil kuat tekan beton normal meningkat dari kuat tekan yang direncanakan yaitu K.275, dimana setelah tiga kali melakukan trial m ix di dapat hasil kuat tekan beton normal sebesar 298.996 kg/cm 2 . Sedangkan pada beton dengan variasi-I (Kayu sengon) terjadi penurunan kuat tekan beton sebesar  42.45%, Variasi-II (Kayu Balai) terjadi penurunan sebesar 29.82%. Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa pemakaian bekisting kayu mengakibatkan kuat tekan beton menurun. Hal ini dikarenakan air pada campuran beton terserap oleh kayu. Grafik peningkatan kuat tekan beton ditampilkan pada gambar 4.2.
Gambar 4.2. Grafik Kuat Tekan Beton (umur 28 hari)

## 4.2. Hasil Pe ngujian Kuat Le ntur Beton
Pengujian  kuat  lentur  beton  dilakukan  setelah  balok  beton  direndam 28 hari,  benda uji berbentuk balok dengan ukuran diameter 150 mm, tinggi 150 mm dan panjang 600 mm. Hasil uji kuat tekan beton ditunjukkan pada tabel 4.2.
T abel 4.2 Hasil Uji Kuat Lentur Kode Benda Uji w/c Kuat Lentur Rata – Rata (Kg/cm) % Penurunan Dan Kenaikan  Kuat Tekan Beton Penurunan Kenaikan BN 0.6 33.41 - - BNKS 0.6 37.84 - 13.26 BNKB 0.6 30.08 9.96 -
Sumber : diolah peneliti
Gambar  4.3. Histogram Hasil Kuat Lentur Beton
Berdasarkan hasil perhitungan yang ditampilkan pada tabel 4.2, memperlihatkan hasil kuat lentur  beton  normal  sebesar  33.41  kg/cm 2 dan  kuat  lentur    variasi  I (BNKS) adalah : 37.84 kg/cm 2 yaitu  terjadi  kenaikan  sebesar  13.26%  dari  Beton  normal, sedangkan pada variasi II (BNKB) menghasilkan kuat lentur sebesar 30.08 kg/cm 2 , artinya terjadi penurunan kuat lentur sebesar 9.96%. Grafik kenaikan kuat lentur beton dapat dilihat pada gambar 4.4
Gambar  4.4. Grafik Optimalisasi Kuat Lentur Beton (umur 28 hari)

## 5. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain :
1). Hasil kuat tekan beton normal diperoleh 298.996 kg/cm 2 , terjadi kenaikan sebesar 8.71% dari kuat tekan target 275 kg/cm 2 , sedangkan kuat lentur normal 33.41 kg/cm 2 . 2). Kuat  tekan  masing-masing  variasi  (BN,  BNKS  dan  BNKB)  adalah:  298.996  kg/cm 2 , 172.046 kg/cm 2 dan 209.838 kg/cm 2 . Persentase penurunan kuat tekan maksimum terjadi pada pemakaian bekisting kayu sengon (BNKS) yaitu sebesar 42.45%.
3). Kuat lentur masing-masing variasi (BN, BNKS dan BNKB)  adalah:  33.41 kg/cm 2 , 37.84 kg/cm 2 dan  30.08  kg/cm 2 .  Persentase  penurunan  kuat  lentur terjadi pada bekisting kayu balai (BNKB) yaitu sebesar 9.96%.

## DAFTAR  PUSTAKA
Mulyono, T ri.(2004). “ Teknologi Beton”, Andi, Yogyakarta. Murdock,  L.J,  Brook,  K.M  dan  Hindarko,  S.  (1991).  “ Bahan  dan  Praktek  Beton”,  Edisi keempat, Erlangga, Jakarta.
Nawy, E.G dan Suryoatmono, Bambang. (1990). “ Beton Bertulang Suatu Pendekatan Dasar”,
PT . Eresco, Bandung.
Neville, A.M. (1996). “ Properties of Concrete”, Longman Group Limited, England. SNI 03-1974-1990, “ Metode Pengujian Kuat Tekan Beton”, Standard Nasional Indonesia. SNI  03-2834-1993,  “ Tata Cara Pem buatan Rencana Cam puran Beton Norm al”, Standard Nasional Indonesia.
T jokrodimuljo, K. (2002). Teknologi Beton, Nafiri, Yogyakarta.